Versio 28. joulukuuta 2005 kello 03.10
w, en:
:[[Metallien kuumamuokkaus|Kuumamuokkausprosesseihin]] liittyy aina kappaleen ja muokkaustyökalujen lämpeneminen ja kuluminen sekä niihen liityvät muodonmuutokset. Samaten työkappaleen pinta on usein alttiina [[hapettuminen|hapettumiselle]] ja hilseilylle. Näiden syiden takia parhaimmillaankin kuumaprosesseissa sadaan kappaleita joiden mittatoleranssit vaihtelevat +/- 0,05 mm. Kylmämuokkausprosesseilla päästään dekadia tai kahta parempiin toleransseihin. Esimerkikisi alumiinifolion kylmävalssauksessa tuotteen loppumitta on alle 5 µm ja toleranssi luokkaa 0,1 µm.
:Metallikappaletta kylmämuokatessa sen rakeet litistyvät muokkaussuunnassa. Raerajan suhteellinen osuus kappaleen tilavuudessa ja dislokaatiotiheys kasvavat. Kappale lujituu; sen myötöraja kohoaa, mutta venymä laskee. Alkuperäiset materiaaliominaisuudet voidaan palauttaa rekristallisaatiohehkutuksella.
:Esimerkikisi seostamattoman hehkutetun [[kupari]]n [[kovuus]] on 35-40 HV10, 10 - 15% kylmämuokkauksella kuparin kovuus nousee arvoon 80-95 HV10, kappaletta edelleen muokatessa sen kovuus saavuttaa lopulta, noin 40% kylmämuokkauksen jälkeen, kovuuden 130-135 HV10.
:Kylmämuokkauksessa ja sitä seuraavassa rekristallisaatiohehkutuksessa raerakenne hienonee.
[[en:Cold work]]
Noudettu kohteesta ”https://fi.wikipedia.org/wiki/Toiminnot:MobileDiff/647227”